TCVN1824:1993

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1824:1993 về Dây kim loại - Phương pháp thử kéo chuyển đổi năm 2008 Diện tích S ố quy tròn , mm 2 Từ 0,001 đến 0,1 0,0001 Từ 0,1 đến 0 , 5 0 , 001 Từ 0,5 đến 10 0,01 Từ 10 đến 20 0,05 Từ 20 đến 100 0 , 1 Từ 100 và lớn hơn 0,5 CHÚ TH Í CH Đối với diện t í ch mặt c ắ t ngang nh ỏ hơn 0,001 mm 2 , số quy tròn r K được tính theo công thức. r K = 1,57.d r d. trong đó: d là đường kính dây m ẫ u ; r d là sai lệch của đường k í nh dây mẫu. 4. Tiến hành thử 4.1. Các mẫu thử được cố định trong các má kẹp sao cho các vạch cuối giới hạn chi ề u dài t ính toán cách mép ngàm kẹp một khoảng không nh ỏ hơn hai lần đường kính của dây mẫu. Ngàm kẹp của máy đảm bảo mẫu không bị trượt trong qu á trình thử. 4.2. Các phương pháp xác định giới hạn t ỉ lệ, giới hạn chảy, giới hạn độ b ề n được quy định t rong TCVN 197 : 1985 với những đi ề u bổ sung sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.2.2. Trong các trư ờ ng hợp, khi không thể xác định giới hạn ch ả y với độ biến dạng dư cho ph ép (dây biến cứng cao) th ì phải xác định giới hạn tỉ lệ. 4.3. Độ d ã n dài tương đối của d â y sau khi đ ứ t được xác định phù hợp với TCVN 197 : 1985 Chiều dài t í nh toán cuối cùng của mẫu được đo với sai số trong khoảng ± 0,1 mm. Để phân biệt chiều dài tính toán ban đầu của mẫu , độ dãn d à i tương đ ố i được ghi thêm c á c … s ố ở ph í a sau : V í dụ : d (100); d (200). 4.4. T ùy theo đường k í nh mẫu, t í nh dẻo và độ ch í nh xác y ê u cầu , độ dãn dài được xác đị nh như sau: 4.4.1. T ùy thuộc v à o khoảng cách giữa hai ngàm kẹp của máy thử, lực áp dụng ban đầu lên m ẫu Po bằng 10 % của lực kéo đứt trung bình. Độ dãn dài được đo với mức ch í nh xác ± 1 mm. 4.4.2. Đ ể xác định độ dãn dài còn dư r Lcd, không được phá hỏng mẫu khi tác dụng lên mẫu m ột lực bằng 97 % (hoặc 98 %) lực kéo đứt dây. Tr ì nh tự xác định độ dãn dài như sau : Dùng hai h ay ba mẫu đ ể xác định lực kéo đứt trung b ì nh của dây. Đặt lực tác dụng ban đầu lên mẫu b ằ ng 10 … lực kéo … trung bình và m ở máy. Tăng lực tác dụng từ từ cho tới 97 % (hoặc 98 %) lực kéo đ ứt trung b ì nh và đo độ dãn dài tổng cộng r Ltc. Sau đ ó giảm lực tác dụng v ề l ực tác dụng ban đ ầu và đo độ dãn dài còn dư. Ti ế p tục kéo mẫu cho tới khi đứt và xác định lực kéo đứt của mẫu. N ế u th ấ y độ dãn dài được xác định khi tăng lực tác dụng tới 97 % lực kéo đứt trung bình thì phé p thử coi như không đạt yêu cầu v à phải làm lại trên m ẫ u khác. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5. Đánh giá kết quả 5.1. Đánh giá k ế t quả thử khi xác định cơ tính của dây theo TCVN 197 : 1985 5.2. Độ đứt khi có mối thắt C được t í nh theo công thức : C = P max thắt .100 max (%) P Đ ể xác định P max thắt m ẫu được thắt nút đơn gi ả n và kéo nhẹ sau đó kéo đứt bằng l ự c tác dụng, trong đó P max thắt là lực kéo đứt khi thử d â y có mối thắt. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66